Beiträge zur Kenntnis der thermischen Dissoziation etc. 
621 
und Bariumcarbonat — nur bis maximum 1130° verfolgt. Die 
Versuchsdauer betrug eine Stunde. 
Die erhaltenen Ergebnisse sind in Form von Erhitzungs- und 
Erhitzungsgeschwindigkeitskurven in den Fig. 2 — 13 niedergelegt. 
Bei den Erhitzungskurven (a) ist in der Richtung der Abscisse 
die Zeit, bei den Erhitzungsgescliwindigkeitskurven (b) die Zeit- 
differenz zwischen dem Ansteigen der Temperatur um je 10° C 
aufgetragen. Die Temperaturen wurden in der Richtung der 
Ordinate abgesetzt. 
Wie ein Überblick über die erhaltenen Kurven zeigt, haben 
wir es bei den reinen Carbonaten mit ziemlich einfachen Verhält- 
nissen zu tun. Vielfach ist nur eine bedeutende Wärmebindung 
zu beobachten gewesen, welche dann meist der totalen Abspaltung 
der Kohlensäure entspricht. In Abschnitten findet die Zerlegung 
nur statt bei dem Bleicarbonat. Von den geringen Wärmebindungen 
beim Strontianit zwischen 800 und 9u0° ist die eine wahrschein- 
lich auf eine Verunreinigung des Materials zurückzuführen. In 
zwei Fällen, und zwar beim Witherit und Strontianit, konnten Um- 
wandlungen konstatiert werden. 
Ob die registrierten Wärmebindungen auf die Abgabe von 
Kohlensäure oder auf Umwandlungen zurückzuführen sind, konnte 
sowohl durch eine qualitative Prüfung des Glührückstandes mit 
Säure, als vor allem auch durch Gewichtsbestimmungen vor und 
nach dem kritischen Punkte festgestellt werden. Soweit die zurück- 
bleibenden Oxyde beständig sind, entsprachen die hierbei gefundenen 
Gewichtsabnahmen innerhalb der Versuchsfehlergrenzen mit be- 
friedigender Genauigkeit den berechneten. Im einzelnen ist über 
die Untersuchungen folgendes zu bemerken : 
Cerussit (Fig. 2). 
Die Analyse ergab 98,30 °/o PbC0 3 . Die Erhitzungskurve, 
welche hier nur bis zu 1000° verfolgt wurde, weist drei Wärme- 
bindungen auf. Die erste setzt bei etwa 315°, die zweite bei 
ca. 430° und die dritte bei ca. 880° ein. Die zugehörigen Maxima 
liegen bei ca. 335, 460 und 890°. Bei f>00° ist die Kohlen- 
säureabgabe eine vollständige Bei dieser Temperatur wurde eine 
Gewichtsabnahme von 99,9 °/o des theoretischen Betrages an C 0 2 
konstatiert. Der Rückstand gab , mit Salpetersäure behandelt, 
keine Kohlensäurereaktion mehr. Oberhalb 500° haben wir es 
also mit Bleioxyd zu tun. Die Wärmebindung bei ca. 900 0 ent- 
spricht dann dem Schmelzpunkt der Glätte l . Was nun die Deutung 
der beiden Wärmebindungen unterhalb 500° anbetrifft, so muß 
wenigstens eine derselben durch die Abspaltung von Kohlensäure 
1 Doeltz fand ihn zu 906 0 (Metallurgie 1907. Heft 10, p. 289, 290). 
